## PENGARUH EKSTRAK KULIT BUAH NAGA MERAH DAN DAUN TREMBESI SEBAGAI PENGHAMBAT KOROSI PADA BAJA A36 DALAM LARUTAN HCL 3%
Evi Yufita 1 , Zulfalina 1 , Muhammad Ilham Nur 1 , Fatriah 1 dan Zulkarnain Jalil 1,2,*
1 Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia 2Program Studi Magister Fisika, Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia
* zjalil@unsyiah.ac.id
Received 25-08-2021, Revised 17-02-2022, Accepted 18-02-2022 Available Online 17-03-2022, Published Regularly April 2022

## ABSTRACT
Plants are one of the natural resources that can be used as organic inhibitors. Organic inhibitors are used to  overcome  the  corrosion  rate,  especially  in  metal-containing  materials.  This  study  aims  to  study  the possibilities of several extracts from plants so that they can be used as corrosion inhibitors based on the value  of  corrosion  rate  and  inhibition  efficiency.  The  plants  used  were  red  dragon  fruit  ( Hylocereus polyrhizus ) and trembesi leaves ( Samanea saman (Jacq. ). The test samples were A36 black steel plate with dimensions  of  3  cm  x  1.5  cm  x  1.14  mm,  and  3%  hydrochloric  acid  (HCl)  corrosive  medium.  The concentration variations of the inhibitor extract for each ingredient added to the 3% HCl corrosive medium were 2, 4, 6, 8 and 10 mL. The corrosion rate was calculated using the weight loss method. From the results of  the  study,  the  lowest  corrosion  rate  was  for  Red  dragon  fruit  peel  extract  inhibitor  was  found  in  the addition of 10 mL inhibitor of 0.0463 cm/yr with an efficiency of 91.89%, while the lowest corrosion rate for trembesi leaf extract inhibitor occurred in the addition of 10 ml inhibitor of 0.0066 cm/year with an efficiency of 98.9%. From the results of this study, it can be concluded that the red dragon fruit peel and trembesi  leaf  are  able  to  reduce  the  corrosion  rate  that  occurs  in  steel,  so  that  they  have  alternative opportunities to be used as fish as an organic inhibitor.
Keywords : red dragon fruit peel; trembesi leaves; corrosive medium HCl; corrosion rate; efficiency

## ABSTRAK
Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai zat inhibitor organik. Inhibitor organik digunakan untuk mengatasi laju korosi terutama pada material yang mengandung logam. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  peluang  beberapa  ekstrak  dari  tumbuhan  sehingga  dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi berdasarkan nilai laju korosi dan efesiensi inhibisi. Tumbuhan yang digunakankan  adalah  buah  naga  merah  ( Hylocereus  polyrhizus) dan  daun  trembesi  ( Samanea  saman (Jacq .). Sampel ujinya berupa plat baja hitam  A36 berdimensi 3 cm x 1,5 cm  x 1,14 mm, dan  medium korosif  asam  klorida  (HCl)  3%.  Variasi  kosentrasi  ekstrak  inhibitor  untuk  masing-masing  bahan  yang ditambahkan  ke  dalam  medium  korosif  HCl  3%  sebesar  2,  4,  6,  8  dan  10  mL.  Perhitungan  laju  korosi menggunakan metode kehilangan berat (weightloss ). Dari hasil penelitian, nilai laju korosi terendah untuk inhibitor ekstrak kulit buah naga merah terdapat pada penambahan inhibitor 10 mL sebesar 0,0463 cm/yr dengan efisiensinya 91,89 %. Sedangkan nilai laju korosi terendah untuk inhibitor ektrak daun trembesi terjadi  pada  penambahan  inhibitor  10ml  sebesar  0,0066  cm/year  dengan  efisiensi  98,9  %.  Dari  hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kulit buah naga merah dan daun trembesi mampu menurunkan laju korosi yang terjadi pada baja, sehingga memiliki peluang alternatif untuk dijadikan sebagai inhibitor organik.
Kata kunci: kulit buah naga merah; daun trembesi; medium korosif HCl; laju korosi; efisiensi

## PENDAHULUAN
Proses  degradasi  pada  suatu  material  biasanya  terjadi  karena  pengaruh  kondisi  suatu lingkungan. Kondisi lingkungan tersebut  berhubungan erat dengan perubahan iklim dan cuaca pada suatu daerah sekitar, misalnya udara, sinar matahari dan air. Keadaan udara yang sering berubah-ubah  akan  menyebabkan  terjadinya  ketidakseimbangan  lingkungan  sehingga memiliki dampak negatif bagi benda-benda yang ada dilingkungan sekitar. Salah satu dampak yang  sering  terjadi  adalah  korosi  (perkaratan)  pada  bahan-bahan  bangunan  terutama  yang mengandung unsur logam, seperti pada baja dan besi [1] .
Di  negara-negara  berkembang  yang  banyak  mengembangkan  industri  di  berbagai  bidang, fasilitas pelabuhan akan dihadapkan oleh permasalahan korosi yang serius. Hal ini berdampak pada  biaya  operasional  yang  semakin  meningkat.  Indonesia  yang  beriklim  tropis,  memiliki kelembamam  relatif  dan  temperatur  tinggi,  sehingga  akan  lebih  serius  menghadapi permasalahan korosi dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh dampak langsungnya adalah kondisi  atmosfir daerah perindustrian  yang banyak mengandung  gas CO 2 , HCl, SO 2 . Kondisi  ini  selain  menghasilkan  hujan  asam,  juga  dapat  mengubah  pH  suatu  lingkungan. Akibatnya lebih mempercepat material yang mengandung logam bersifat korosif bila terkena air, misalnya atap bangunan dan pagar rumah di lingkungan sekitar [2] .
Karena  proses  korosi  tidak  dapat  dicegah  dan  merupakan  peristiwa  alami,  maka  perlu dilakukan usaha-usaha untuk pengendalian korosi dengan cara pemberian inhibitor, sehingga peralatan  dan  bangunan  khususnya  yang  berbahan  logam  dapat  berumur  panjang.  Inhibitor organik merupakan salah satu alternatif zat yang dapat digunakan untuk mengendalikan korosi tersebut.
Inhibitor  organik  merupakan  suatu  zat  yang  berasal  dari  alam  dan  dapat  menghambat  atau menurunkan laju reaksi kimia suatu material (biasanya logam). Keunggulan inhibitor organik adalah paling ramah lingkungan karena tidak menghasilkan dampak negatif pada lingkungan, memerlukan  biaya  murah  dalam  pengadaannya  dan  lebih  sederhana  dalam  proses perlakuannya. Salah satu penerapannya digunakan untuk menghambat laju korosi pada baja. Jenis baja yang sering mengalami korosi adalah baja karbon rendah dengan kandungan karbon di bawah 0.30 % [3] .
Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan dasar inhibitor organik dapat berasal dari tumbuhan, baik bagian daun, buah, batang, akar maupun kulitnya. Tumbuhan yang dapat digunakan  sebagai  inhibitor  harus  mengandung  atom-atom  N,  O,  P,  S  dan  unsur-unsur  lain yang mempunyai elektron bebas. Biasanya unsur-unsur tersebut banyak terdapat pada senyawa antioksidan. Beberapa contoh senyawa antioksidan yang dapat menghambat laju korosi adalah tanin, vitamin C, flavonoid, alkaloid, steroid dan saponin [4] .
Beberapa  penelitian  korosi  dengan  memanfaatkan  inhibitor  organik  telah  banyak  dilakukan, dan  hasilnya  menunjukkan  sangat  efektif  untuk  diaplikasikan  sebagai  inhibitor    korosi  pada baja. Beberapa penelitian tersebut antara lain dengan memanfaatkan inhibitor dari ekstrak daun teh pada medium korosif NaCl 3% dan HCl 3% [5] , kemudian ihibitor ekstrak kulit buah kakao dalam medium air laut, air hujan, dan asam sulfat 1M [6] , inhibitor dari ekstrak daun jambu biji dalam medium NaCl 35% [7] , inhibitor biomassa teh dan copi pada medium HCl 1M [8] , inhibitor kulit maggis dalam medium HCl [9] , inhibitor kulit buah naga merah dengan medium korosif air laut [10] , penggunaan inhibitor kulit mangga dan daun mangga pada baja AISI 1070 [11] .
Berdasarkan hal di atas maka untuk melihat peluang pemanfaatan kandungan bahan alam lain sebagai inhibitor organik, dilakukanlah penelitian ini dengan menggunakan inhibitor organik dari  buah  naga  merah  ( Hylocereus  polyrhizus )  dan  daun  trembesi  ( Samanea  saman  (Jacq .)
dengan  menggunakan  media  korosif  yang  berbeda.  Untuk  buah  naga  merah,  yang  diambil hanyalah  bagian  kulitnya  saja.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengurangi  limbah  yang  ada  di lingkungan.

## METODE
Secara  umum  peralatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  oven,  timbangan  digital, evaporator, kertas saring Whatman 40 mess, mikrometer sekrup, abrassive paper, dan dinolite, Bahan yang digunakan sebagai sampel adalah baja plat hitam A36 berdimensi 3 cm x 1,5 cm x1,14 mm, kulit buah naga merah, dan daun trembesi, aquades, Etanol 96%, FeCl 3 , medium korosif HCl. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu persiapan larutan inhibitor, pembuatan medium korosif, persiapan sampel, perendaman sampel, dan analisa [12,13] .

## Persiapan larutan inhibitor dan medium korosif.
Pembuatan  larutan  inhibitor  dari  ekstrak  daun  trembesi  dan  kulit  buah  naga  merah  diawali dengan proses pengeringan di udara terbuka selama beberapa hari. Setelah kering dilanjutkan dengan penghalusan. Kemudian dilakukan proses maserasi dengan penambahan etanol 99,9% sebanyak 1 L untuk mendapatkan larutan ( filtrat ) dari kedua bahan tadi. Lalu didiamkan selama 3 sampai 5 hari kemudian disaring. Setelah proses maserasi dilanjutkan proses evaporasi untuk mendapatkan  ekstrak  dari  daun  trembesi  dan  kulit  buah  naga  merah.  Medium  korosif  yang digunakan adalah HCl 3 %. Setelah diperoleh larutan inhibitor dari kedua estrak tadi, dilakukan pencampuran dengan HCl 3 %. HCl 3% diperoleh dengan mencampurkan 3 mg HCl dengan 97 mL aquade. Tabel.1 menunjukkan perbandingan volume inhibitor dengan medium korosif untuk ekstrak inhibitor kulit buah naga merah dan daun trembesi.
Tabel  1. Perbandingan  campuran  larutan  inhibitor  ekstrak  daun  trembesi  dan  kulit  buah  naga merah dengan medium korosif HCl 3%
No. Volume larutan inhibitor (mL) Volume medium korosif HCl 3% (mL) 1 0 100 2 2 98 3 4 96 4 6 94 5 8 92 6 10 90

## Persiapan sampel logam
Sampel baja A36 tergolong baja karbon rendah. Sebelum dilakukan pengujian, permukaannya dihaluskan terlebih dahulu dengan abrassive paper, lalu dibersihkan menggunakan aquades [14] . Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 70 o C selama 10 menit [15] . Sampel baja ditimbang massa awalnya dan difoto permukaannya sebelum dilakukan perendaman.

## Perendaman sampel
Perendaman sampel baja A36 dalam campuran inhibitor ekstrak buah naga merah dan HCl 3% yang  telah  disesuaikan  konsentrasinya  (Tabel  1)  dilakukan  selama  8  hari  (192  jam) [16] . Perendaman  sampel  dilakukan  dengan  menggantungkan  sampel  logam  ke  dalam  gelas  ukur 100 mL  yang telah di  isi dengan  campuran tadi [17] . Setelah sampai waktu  yang ditentukan, sampel  diangkat  dan  di  foto  menggunakan  dinolite  untuk  melihat  korosi  yang  terjadi  pada permukaannya.  Mekanisme  yang  sama  juga  dilakukan  untuk  sampel  yang  direndam  dalam inhibitor  ektrak  daun  trembesi.  Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  nilai  laju  korosi  sampel dengan metode weight loss dan efesiensi ekstrak inhibitor dari kulit buah naga merah dan daun trembesi.
Perhitungan nilai laju korosi dan efesiensi .
Sampel baja yang telah melalui proses perendaman, dihitung nilai laju korosinya menggunakan Persamaan 1 dan efisiensi penggunaan inhibitor dengan Persamaan 2.
(1)
Dimana:  CR  (cm/y)  = Corrosion  Rate , W  (g)  =  massa  yang  hilang,  D  (g/cm 3 )  = density ,  A (cm 2 ), luas permukaan yang terekspos korosi , T (jam) = lama perendaman.
(2)
Dimana :IE = Inhibition Efeciency (%), Xo = laju korosi tanpa inhibitor (mm/yr), Xb = laju korosi menggunakan inhibitor (mm/yr).
Untuk menghitung laju korosi diperlukan data massa yang hilang. Perhitungannya dengan cara mengurangi  massa  awal  dengan  massa  sampel  setelah  terjadi  perendaman.  Massa  sampel setelah  perendaman  didapat  dengan  cara  membersihkan  permukaan  sampel  yang  terkorosi sesuai standar ASTM G-1 kemudian ditimbang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Laju Korosi dan Efesiensi Inhibitor Ekstrak Kulit Buah Naga Merah pada Sampel Baja A36 dalam Larutan HCl 3%
Medium korosif merupakan suatu bahan  yang dapat mengakibatkan peristiwa korosi terjadi. Umumnya terjadi pada larutan asam misalnya asam clorida (HCl), basa, dan garam misalnya sodium  klorida  (NaCl).  Pada  penelitian  ini  medium  korosif  yang  digunakan  adalah  asam klorida (HCl) dengan PH < 7. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan inhibitor ektrak kulit buah  naga  merah  pada  larutan  HCl  3%  menyebabkan  nilai  pH  larutan  HCl  3%  menjadi berubah.  Perubahannya  ini  meningkat  seiring  dengan  penambahan  inhibitor  dari  pH  awal (tanpa  inhibitor)  sebesar  0,71  sampai  0,95  (inhibitor  10  mL).  Peningkatan  PH  ini  ternyata mempengaruhi laju korosi  yang terjadi pada sampel  baja  A36  yang direndam  selama 8 hari dalam larutan HCl 3%. Perhitungan laju korosi pada setiap sampel menggunakan Persamaan 1 dan efesiensi inhibitor dengan menggunakan Persamaan 2. Data penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil data penelitan perendaman sampel logam pada medium korosif HCl 3% dan ekstrak kulit buah naga merah selama 8 hari.
Volu
me inhibit or (mL) Volume medium korosif (mL) pH Laruta n Mas sa awal (g) Mas sa akhi r (g) Kehilang an massa (g) Laju korosi tanpa inhibitor (cm/yr) Laju korosi menggun akan inhibitor (cm/yr) Efesien si inhibito r (%) 0 100 0,61 3,96 3,03 0,93 0,5714 - - 2 98 0,81 3,89 3,62 0,27 - 0,1648 71,15 4 96 0,78 4,06 3,89 0,17 - 0,1036 81,86 6 94 0,79 3,88 3,68 0,20 - 0,1158 79,73 8 92 0,83 4,00 3,87 0,13 - 0,0753 86,82 10 90 0,95 4,29 4,21 0,08 - 0,0463 91,89
Data yang ditunjukkan pada Tabel 2 memperlihatkan adanya perbedaan nilai laju korosi antara sampel baja A36 yang tanpa ekstrak inhibitor dengan sampel yang ditambahkan ekstrak kulit buah  naga  merah.  Terlihat  nilai  laju  korosi  untuk  sampel  tanpa  inhibitor  ekstrak  buah  naga merah lebih tinggi dari yang lainnya yaitu sebesar 0,5714cm/yr dan mengalami penurunan laju korosi  seiring  bertambahnya  variasi  volume  ekstrak  inhibitor.  Tingginya  laju  korosi  yang terjadi pada sampel tanpa diberi inhibitor karena permukaan sampel tersebut tidak terlindungi, mengakibatkan ion H+dan ion Cl- pada larutan HCl berinteraksi lebih cepat dengan Fe yang terkandung pada sampel. Selain itu, dipengaruhi juga oleh pH dari medium itu sendiri sebelum penambahan inhibitor yang lebih bersifat asam yaitu sebesar 0,71 dibandingkan dengan larutan lainnya yang sudah mengalami penambahan inhibitor.
Nilai laju korosi terrendah terdapat pada penambahan inhibitor ekstrak kulit buah naga merah 10 mL sebesar 0,0463 cm/yr, namun pada penambahan inhibitor 6 mL terjadi fluktuasi nilai laju korosi. Hal ini diduga terjadi karena tidak meratanya inhibitor yang melapisi permukaan sampel  akibat  selama  perendaman  tidak  dilakukan  pengadukan  secara  merata  sehingga  ada bagian permukaan yang tidak terlapisi dan menglami korosi [18] . Kondisi morfologi permukan semua  sampel  setelah  mengalami  perendaman  dalam  medium  korosif  HCl  3%  ditunjukkan pada Gambar 1.
Nilai efesiensi inhibitor dari Tabel 2 terlihat dengan jelas bahwa semakin tinggi volume ekstrak kulit buah naga merah yang ditambahkan dalam larutan HCl 3%, maka laju korosi yang terjadi semakin menurun. Ini menandakan bahwa efisiensi dari inhibitor tersebut semakin bagus. Nilai efesiensi inhibitor tertinggi terdapat pada penambahan inhibitor 10 ml sebesar 91,89%.
Menurunnya  nilai  laju  korosi  pada  sampel  A36  di  karenakan  adanya  kandungan  senyawa antioksidan dalam kulit buah naga merah berupa vitamin C, flavonoid, tanin, alkaloid, steroid dan saponin [16] . Kandungan yang sama juga dibuktikan melalui uji FTIR [12] . Senyawa-senyawa tersebut dapat menghalangi proses reaksi kimia antar ion H + dan Cl - dengan Fe yang terdapat pada  sampel  dengan  cara  terabsorpsinya  pada  permukaan  dengan  membentuk  senyawa kompleks dan akhirnya membentuk lapisan tipis di permukaan sampel. Lapisan yang terbentuk ini  berfungsi  melindungi  permukaan  sampel  dari  pengaruh  lingkungan [17] .  Menurut  Asdim, 2007,  senyawa  tanin  yang  terkandung  pada  kulit  buah  naga  merah  membentuk  senyawa kompleks dan akan menghalangi serangan ion-ion korosif yang berasal dari HCl 3% akibatnya
laju korosi pada sampel menurun [4] . Selain itu, senyawa tanin, merupakan senyawa kimia yang mengandung  unsur  O  yang  dapat  bermuatan  negatif  dan  memiliki  pasangan  bebas  elektron, yang mampu mengikat erat ke logam melalui penggunaan elektron bersama pada permukaan logam, sehingga melapisi permukaan logam dan mampu mencegah atau menghambat proses melarutkan logam ke dalam larutan [9] .
a b c d e f
Gambar 1. Hasil foto permukaan sampel yang direndam dalam medium HCl 3% dan ektrak kulit buah naga merah selama 8 hari: (a) tanpa ekstrak, (b) ekstrak 2 mL, (c) ekstrak 4 mL, (d) ekstrak 6 mL, (e) ekstrak 8 mL, (f) ekstrak 10 mL.

## Laju Korosi dan Efesiensi Inhibitor ekstrak daun trembesi pada Sampel Baja A36 dalam Larutan HCl 3%
Sama  halnya  dengan  inhibiotor  ekstrak  kulit  buah  naga  merah,  pH  campuran  ektrak  daun trembesi  dengan  larutan  HCl  3%  bersifat  asam,  dan  pH  nya  meningkat  seiring  dengan penambahan  ekstrak  daun  trembesi.  Hal  ini  diduga  ekstrak  daun  trembesi  bersifat  basa memiliki  tingkat  pH  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  larutan  HCl  sehingga  mampu mengoptimalkan  dan  mengubah  tingkat  keasaman  larutan  HCl  tersebut.  Peningkatan  pH  ini ternyata juga mempengaruhi serangan korosi yang terjadi pada sampel baja A36 yang direndam selama 8 hari dalam campuran tersebut.
Pola yang sama juga terjadi terhadap nilai laju korosi pada sampel A36 yang direndam dalam larutan HCl 3% dengan tambahan ekstrak inhibitor daun trembesi. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak  daun  trembesi  yang  diberikan  dalam  larutan  HCl  3%,  maka  laju  korosi  yang  terjadi juga semakin menurun. Pada Tabel 3 memperlihatkan nilai laju korosi tertinggi terjadi pada sampel yang direndam dalam larutan HCl 3% tanpa inhibitor yaitu sebesar 0,65191cm/year. Hal  ini  dikarenakan  permukaan  sampelnya  tidak  terlindungi,  mengakibatkan  interaksi  ion H+dan Cl- dari larutan HCl lebih agresif menyerang sampel. Selain itu, dipengaruhi juga oleh pH larutan tersebut lebih bersifat asam sebesar 0,71dibandingkan dengan larutan lainnya yang telah  ditambah  inhibitor.  Kemudian  pada  Tabel  3  terlihat  juga  bahwa  semakin  tinggi konsentrasi ekstrak daun trembesi yang ditambahkan pada larutan HCl 3%, maka laju korosi
yang terjadi pada sampel A36 semakin menurun. Hal ini sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Giri Nugroho dkk (2018), dimana dalam penelitiannya menggunakan ekstrak daun papaya dengan medium korosif HCl 1 mL. Diperoleh bahwa laju korosi semakin menurun pada konsentrasi ekstrak daun papaya 2,5 mL denga efisiensi sebesar 97% [20] .
Tabel 3. Hasil data penelitan perendaman sampel logam pada medium korosif HCl 3% dan ekstrak daun trembesi selama 8 hari.
Volume medium korosif (mL) Kosentrasi inhibitor (mL) PH Larutan Massa awal (g) Massa akhir (g) Massa yang Hilang (g) Laju Korosi (cm/year) Efesiensi inhibitor (%) 100 0 0,71 3,90 2,97 0,93 0,6519 - 98 2 0,83 4,12 4,05 0,07 0,0463 92,8 96 4 0,87 4,19 4,14 0,05 0,0330 94,9 94 6 0,87 4,29 4,25 0,04 0,0264 95,9 92 8 0,88 4,20 4,17 0,03 0,0198 96,7 8 90 10 0.88 4,54 4,53 0,01 0,0066 98,9
Menurunnya laju korosi ini dikarenakan terbentuknya lapisan pelindung akibat penambahan inhibitor ekstrak daun trembesi  yang mengandung senyawa-senyawa kimia misalnya tannin. Molekul  senyawa kimia  yang terkandung dalam  ekstrak daun trembesi ini  bergerak ke  arah permukaan logam karena adanya elektron pada permukaan logam yang dilepaskan oleh atom logam  besi  menjadi  ion  besi  (Fe 2+ )  yang  larut  dalam  antarmuka  logam.  Senyawa  kimia  ini berdifusi  dan  teradsorpsi  pada  permukaan  sampel  untuk  membentuk  ikatan  kimia  dengan sampel  sehingga  melapisi  permukaan  sampel.  Pelapisan  yang  disebabkan  oleh  reaksi  kimia antara inhibitor molekul menghasilkan lapisan yang dapat menghalangi serangan dari ion-ion korosif  pada  permukaan  sampel. [9] .  Penurunan  laju  korosi  yang  paling  tinggi  terjadi  pada kosentrasi inhibitor 10 mL sebesar 0,0066 cm/year dengan efisiensi 98,9 %. Kondisi morfologi permukan  semua  sampel  setelah  mengalami  perendaman  dalam  campuran  inhibitor  ekstrak daun trembesi dan medium korosif HCl 3% selama 8 hari ditunjukkan pada Gambar 2.
a b c d e f
Gambar  2 .  Hasil  foto  permukaan  sampel  yang  direndam  dalam  campuran  medium  HCl  3%  dan ekstrak daun trembesi selama 8 hari: (a) tanpa ekstrak, (b) ekstrak 2 mL, (c) ekstrak 4 mL, (d) ekstrak 6 mL, (e) ekstrak 8 mL, (f) ekstrak 10 mL.
Secara keseluruhan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga merah dan daun trembesi yang dicampurkan dalam larutan HCl 3% mampu mengurangi laju korosi sampel  baja  A36  yang  direndam  selama  8  hari,  sehingga  kedua  sumber  daya  alam  tersebut memiliki peluang sebagai inhibitor organik untuk mengatasi korosi pada logam.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kulit  buah  naga  merah  dan  daun trembesi mampu menurunkan laju korosi yang terjadi pada baja A36. Penurunan laju korosi terendah  yang menggunakan 10 mL inhibitor  ekstrak kulit  buah naga merah sebesar 0,0463 cm/yr dengan efisiensi sebesar 91,89 %. Dan untuk inhibitor ekstrak daun trembesi, penurunan laju korosi yang paling rendah terjadi pada kosentrasi 10 mL sebesar 0,0066 cm/year dengan efisiensi  98,9  %.  Berdasarkan  hal  ini  maka  buah  naga  merah  dan  daun  trembesi  memiliki peluang dijadikan sebagai inhibitor organik untuk mengatasi korosi pada logam.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Sari,  D.M.,  S.  Handani.,  Y.  Yetri.  2013.  Pengendalian  Laju  Korosi  Baja  St-37  dalam Medium Asam Klorida dan Natrium Klorida Menggunakan Inhibitor Ekstrak Daun Teh ( Camelia sinensis ). Jurnal Fisika Unand , 2 (3), 204-211.
2 Haryono,  G.,  B.  Sugiarto.,  H.  Farid.,  Y.  Tanoto.  2010.  Ekstrak  Bahan  Alam  sebagai Inhibitor Korosi. Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia , 1 – 6.
3 Supardi, Rahmat. 1997. Korosi . Penerbit Tarsito, Bandung.
4 Asdim.2007.  Penentuan  Efisiensi  Inhibisi  Ekstrak  Kulit  Buah  Manggis  ( Garcinia mangostana L ) Pada Reaksi Korosi Baja dalam Larutan Asam. Jurnal Gradien , 3 (2), 273- 276.
5 Sari,  D.M.,  S.  Handani.,  Y.  Yetri.  2013.  Pengendalian  Laju  Korosi  Baja  St-37  dalam Medium Asam Klorida dan Natrium Klorida Menggunakan Inhibitor Ekstrak Daun The ( Camelia sinensis ). Jurnal Fisika Unand , 2 (3), 204-211.
6 Hermawan, S., Y.R.A. Nasution., R. Hasibuan. 2012. Penentuan Efisiensi Inhibisi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao). Jurnal Teknik Kimia, 1(2), 31-33.
7 Zulfikar,  Vicky.  2014.  Pengaruh  Konsentrasi  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  Dan Waktu Perendaman Terhadap Laju Korosi Baja Api 5l Grade B Schedule 80 Dalam Media Air Laut . Jurnal Konsentrasi Teknik Produksi . Universitas Brawijaya Malang.
8 Komalasari. 2020. Biomass Extraction as Green Corrosion Inhibitor for Low Carbon Steel in  Hydrochloric  Acid  SolutionBiomass  Ekstraktion. Journal  of  Physics:  Conference Series, URICSE 2020 .
9 Ngatin,  A.,  &  Sihombing,  R.P.  2020.  Using  one  of  organik  as  a  corrotion  inhibitor  for carbon  steel  in  acedic  Environment. Material  and  corrotion  Enginering  Management (MACEM), 1 (2), 39 – 34.
10 Beti Nanda Sari, Evi Yufita, Zulfalina, Potensi kulit Buah Naga Merah sebagai Inhibitor Korosif. Journal of Aceh physics Society (JacPS), Journal of Aceh physics Society (JacPS) , 8 (1), 25 – 39.
11 Mulianti,  D.,  Septiani,  D.E.,  Afifi,  N.,  Sirendeng,  V.T.,  Suprihartini,  J.N.R.  2021. Application  of  organic  inhibitors  to  the  corrotion  of  material  AISIS  1070  steel, International Journal of Applied Technology Reseacth (IJATR), 2 (1).
12 Fatriah, Zulfalina, Evi Yufita. 2017. Effect of trembesi leaf extrac (samanea saman (Jacq)) as Material Inhibitor agains Black Steel Plate Corrotion Rate (Base Plate) A36. Journal of Aceh physics Society (JacPS) , 6 (2), 52-55.
13 Nur, M.I., Yufita, E., Zulfalina. 2016. Identifikasi Kandungan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah Menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Fitokimia. Journal of Aceh Physics Society (JAcPS) , 5 (1), 14-16.
14 Maksum, Ahmad. 2011. Pemanfaatan Sekam Padi Beras Hitam Sebagai Inhibitor Korosi yang Ramah Lingkungan. Jurnal Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta , 10 (3), 253-259.
15 Turnip, L.B., S. Handani., S. Mulyadi.2015. Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Kulit Buah Manggis Terhadap Penurunan Laju Korosi Baja ST-37. Jurnal Fisika UNAND ., 4 (2), 144-149 .
16 Nasution, Y.R.A., S. Hermawan., R. Hasibuan. 2012. Penentuan Efisiensi Inhibisi Reaksi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Manggis ( Garcinia mangostana L ). Jurnal Teknik Kimia , 1 (2), 45-48.
17 Favre.  1993.  The  Influence  of  Gallic  Acid  on  the  Reduction  of  Rust  on  Painted  Steel Surface. Journal Corrosion Science , 43,1483-1492.
18 Jaafar,  R.A.,  M.  Nazri.,  W.  Khairuddin.  2009.  Proximate  Analysis  of  Dragon  Fruit ( Hylecereus polyrhizus ). American Journal of Applied Sciences , 6 (7), 1341-1346.
19 Sekine, I. 1994. Corrosion Inhibition of Steel by Organic Inhibitors . Industrial Technology Development Institute Department of Science and Technology, Japan.
20 Nugraha, G., Pradityana, A., Husodo, N., Mursid, M., Winarto, G.D., Putrandi, F.T. 2018. Mechanism of Papaya Leaf as Organic Inhibitor In Corrotion Process. AIP Conferentce Proseding , 1983, 050017.